Rusexs: Über Reflexionsvermögen und Dielektrizitätskonstante 1289 
rektion nur in einem einzigen Falle 120 des unkorrigierten Reilexions- 
vermögens. Die in der 10. Spalte aufgeführten Dielektrizitätskonstan- 
ten /) sind die arithmetischen Mittel aus den für die Schwingungszahlen 
| ‚—=3x10’ und v= 10° erhaltenen Werten. Aus den Dielektrizitäts- 
konstanten /) wurden die in der ı ı. Spalte wiedergegebenen Reflexions- 
vermögen /, für unendlich lange Wellen nach der Frrsserschen For- 
mel berechnet‘. 





Tabelle I. 










En: 
Retlexionsvermögen R für Reststr. v. ö : 
{ Quarzlinsenmethode 


elektri- 










Substanz CaFl. CaFl,|NaCl| KCl | KBr| Auer- |ngtampe Hg- Er Re 
0.022 | 0.033 | 0.052 | 0.063 | 0.083 | brenner |  un- Lampe | stante 
mm mm mm mn: mm 

0.110mm| Sreimigt | 0.31 mn 
Quarz. ordentl. Str. ...... 




Quarz. außerordentl. Str... Rn: 
Wnarz. amorph ........-- 10.2 
Natronwasserglas ..... ..*] 16.6 12.1 14-9 14.9 15.7 18.5 19.7 20.3 == — 
Kaliwasserglas .......... Dre eraras unasar JETS:OZ TER 19.0 20.1 20.7 _ — 
Weißes Spiegelglas...... 21:9, | 12.9, 715.3; | 15:8 || 16.2 17-6 19.1 19.9 7.13 | 20.7 
Schwarzes Glas ......... 19.4 | 12.1 15-4, | 18.22.1,126:8 18.6 19.5 20.0 12308 1520:3 
Violettes Glas. .......-.. ZO'3MLT-30 |,12.85 |713.0@ je 1a°8 17-7 19.0 19.6 6.87 | 20.1 
Fluorkron 0.7185 .....-: oe 8531| &ı5] 9:91 13-4 15-3 16.3 5.81 | 17.1 
Phosphatkron S. 367 ..... 16.5 | 15.6. | 12.6 71:92 1013.9 15.7 10778 18.1 6.41 | 18.8 
Uviolkron U.V.3199..... 29:0 | 12.1 | .10,2 10,30 |1.12:8 13-7 15-1 15.8 5.61 | 16.5 
Kıon mit hoher Dispersion 
: Altos no ee 21.8 II.4 13:3 14.0 16.2 17-5 13.9 19.6 6.92 | 20.2 
SchwerstesBarytkronO.1209 | 17.0 | 11.3 | 12.0 | 13.0 | 17.8 22.8 23.2 23.4 8.20 | 23.3 
Baryt-Leichtflint O. 1266.. | 19.3  ı1.8 | 12.9 | 15.2 | 16.9 21.4 22.1 22.4 TER 22:2 
Gewölnliches Flint ©. 118 | 21.1 13.1 12:5 14.7 16.8 19.5 20.7 2168 EaTaR2I=S 
Schweres Silikatflint O.255 | 22.6 | 14.3 | 13.9 | 16.0 | 19.2 23:5 25.1 25-9 9.98 | 26:9 
SchwerstesSilikatflintS.461 | 22.1 15536 019575 11025% 30.3 32.6 34-5 3 16.2 36.2 
Ebonit, natürlich........- 6.161 6.27| 5:95| 5-97 5.76 5.56 5-54 525g 2.73 6.04 
Ebonit, synthetisch....... 17-2 10.91 7.77 7451 647 5.57 5.42 5.34 2.74 6.07 
Den Zahlen der Tabelle II entsprechen die Kurven der Fig. ı, 
in welcher das Reflexionsvermögen für einige Glassorten und die übri- 
gen untersuchten Stoffe als Funktion des Logarithmus der Wellenlänge 
aufgetragen ist. 
Man erkennt. daß sich die untersuchten Substanzen hinsichtlich 
ihres optischen Verhaltens in zwei Gruppen teilen lassen. Der ersten 
I Die Gläser zeigen für die langwellige Quecksilberdampfstrahlung in Schicht- 
dieken von einigen Zehntelmillimetern wieder merkliche Durchlässigkeit. Hieraus geht 
hervor, daß der Extinktionskoeffizient keinen in Betracht kommenden Einfluß auf das 
Reflexionsvermögen in diesem Spektralgebiet ausübt und daß man also zur Anwendung 
der Fresnerschen Formel berechtigt ist. 
Sitzungsberichte 1916. 110 
